258 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



Ce sont des prismes hexagonaux et des plaques hexagonales 

 sans modifications. 



Ils sont biréfringents, positifs et éteignent la lumière polarisée 

 parallèlement à leur axe principal. 



La dureté des cristaux est la même que celle du produit naturel, 

 la densité est 5,5 égale à celle de la Zincite naturelle qui varie de 

 5,4 à 5,5. 



La couleur, jaune verdâtre, est le seul caractère qui distingue 

 les cristaux artificiels de la Zincite naturelle. 



On peut facilement obtenir des cristaux identiques au produit 

 naturel, il suffit d'ajouter 10 o/o de sulfate manganeux au mélange. 



La coloration est due à la présence d'oxyde manganeux et non 

 de suroxyde, la proportion de cet oxyde atteint un centième en- 

 viron. La reproduction de la Willémite se fait par un procédé 

 tout à fait semblable au précédent. Il suffit de calciner une partie 

 de silice hydratée avec 3o parties d'un mélange de sulfate sodique 

 et de sulfate de zinc. Le produit fondu est repris par l'eau bouil- 

 lante qui laisse insolubles des cristaux qui présentent les propriétés 

 suivantes : 



Prismes hexagonaux terminés par des rhomboèdres obtus, com- 

 binaison, qui appartient à la Willémite naturelle. Biréfringents, 

 positifs, éteignent dans le sens de leur longueur. 



Dureté 5,5, densité 4, 2 ^ identiques à celles du produit naturel. 



A. C. 



Sur le Ferrite de Zinc, production artificielle de la Franklinite, 

 par M. A. Gorgeu. [Bull, de la Soc. minéral, t. X, p. 5o.) 



Dans le mémoire précédent, M. Gorgeu a montré comment on 

 peut reproduire artificiellement de la Zincite identique au minéral 

 naturel, il s'est proposé ensuite de faire le ferrite de zinc et de le 

 comparer à la Franklinite. 



On soumet à la fusion un mélange de un équivalent de sulfate 

 sodique, un ou deux équivalents de sulfate de zinc et un quart à 

 un demi équivalent de sulfate ferrique, mélange obtenu par l'éva- 

 poration de la solution aqueuse de ces sels, on porte à la tempé- 

 rature du rouge sombre au rouge cerise clair. On constate en 

 faisant des prises d'essais fréquentes, plusieurs réactions très 

 nettes. 



